428 Grailich und Pekärek. 



plastischen Masse von Gyps, Harz oder Wachs oder was eben nach 

 der Natur der zu untersuchenden Substanz am passendsten erscheint, 

 angefüllt und in diese der Krystall versenkt; ein Verfahren, das beson- 

 ders bei der Untersuchung chemischer Präparate, die sehr weich sind, 

 anzuwenden ist. 



Der auf irgend eine der angegebenen Arten befestigte und vor- 

 läufig nach dem Augenmass horizontal eingestellte Krystall muss nun 

 vollkommen horizontal gestellt werden, theils damit die ritzende Spitze 

 auch bei der Drehung des Krystalles stets dieselbe Richtung gegen 

 die Flächen behalte, theils um mit Sicherheit die Lage der Spal- 

 tungsflächen gegen die Direction der eindringenden Spitze jederzeit 

 angeben zu können. Zu dem Zwecke wird zuerst mittelst der Schraube 

 ß der Hebel, auf dessen Gewichtsschale ein geringes Gewicht gelegt 

 wird, um das freie Schwanken, das aus der Bewegung der Libellen- 

 blase entspringt, zu verhindern, so eingestellt, dass die Blase in der 

 Mittellage einspielt, und hierauf mittelst der Schraubenmutter c der 

 Cylinder C so lange gehoben oder gesenkt, bis die Spitze nahezu auf 

 die zu ritzende Fläche trifft. Nun zieht man den Wagen vorsichtig 

 (um das Anstossen der Spitze an die Krystalllläche bei schiefer Lage 

 der Letzteren zu vermeiden) auf den Schienen weiter und beobachtet 

 ob das Spiegelbild der Spitze in der blanken Krystallfläche immer in 

 gleichem Abstände von der wirklichen Spitze sieh hält : sollte dies 

 der Fall sein, so dreht man die Scheibe C um 90° und versucht es 

 nun auch in dieser Lage; wenn auch hier die Entfernung sich gleich 

 bleibt, so ist an der Einstellung nichts weiter zu ändern. Sollte aber, 

 wie dieses wohl in den meisten Fällen geschehen wird, die vorläu- 

 fige nach freiem Augenmass geschehene Einstellung ungenau sein, so 

 bringt man zuerst zwei der Stellschrauben d in die Richtung der 

 Schienen und bringt durch abwechselndes Nachlassen und Anziehen 

 derselben die Horizontalstellung erst für die eine Richtung in Ord- 

 nung; dann dreht man den Krystall um 90° und corrigirt die jetzt 

 sich ergebende Abweichung mit der dritten Schraube. Hierbei ist nur 

 darauf zu achten, dass einerseits nicht Gewalt gebraucht werde, da 

 bei der Weichheit des Materials, aus dem die Scheiben verfertigt 

 sind und der mächtigen Wirkung, die mit einer feinen Schraube 

 ausgeübt werden kann, leicht alles verbogen wird, so dass es immer 

 rathsam ist, ehe man eine Schraube anzieht, erst die andere oder die 

 anderen nachzulassen; andererseits aber nach vollendeter Horizontal- 



